Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh
ISSN: 1907-4360

## PEMANFAATAN AMPAS TEBU SEBAGAI BAHAN PENGISI LEMBARAN SERAT SEMEN DALAM KAITANNYA TERHADAP MUTU
Nauval Huda, Erna Septiandini, Rosmawita

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  ampas  tebu  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  pengisi  dalam  pembuatan  lembaran  serat semen  sehingga  nantinya  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  ampas  tebu memenuhi  standar  kuat  lentur  SNI  15-0233-1989  (kuat  lentur  dan  cara  uji lembaran serat semen). Penelitian ini dilakukan di laboratorium Bio Komposit dan  laboratorium  Keteknikan  Kayu  Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian Bogor  (PPB).  Waktu  pelaksanaan  penelitian  selama  ±  3  bulan,  dari  bulan Februari sampai dengan Mei 2007.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimental yang  pelaksanaannya  dilakukan  di  laboratorium.  Populasi  penelitian  ini adalah    lembaran  serat  semen  yang  menggunakan  campuran  1  semen  :  2 tepung batu : faktor air semen (fas) 0,9 : ampas tebu dengan persentase 5%, dan 10% terhadap berat semen, jumlah masing-masing perlakuan sebanyak 15  buah,  total  populasi  435  buah.  Sampel  yang  diambil  sebanyak  12  buah untuk pengujian ukuran dan sifat-sifat physis melalui teknik acak secerhana.
Pengajuan  persyaratan  analisis  data  dengan  pengujian  normalitas menggunakan  uji  Liliefors  pada  taraf  signifikan  =  0,01  sehingga  data berdistribusi  normal  dan  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  T  pihak  kiri dan pihak kanan dengan taraf signifikansi  = 0,01 dan dk = n – 1.
Hasil dari penelitian ini adalah ampas tebu tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan  pengisi  lembaran  serat  semen  sebab  beberapa  perlakuan  yang dicobakan  belum  memenuhi  standar  kuat  lentur  yang  disyaratkan  SNI  15- 0233-1989  (kuat  lentur  dan  cara  uji  lembaran  serat  semen),  terutama  nilai kuat lentur.
Kata kunci : kuat lentur, ampas tebu dan lembaran serat semen
Nauval Huda Erna Septiandini, Ir..MT Rosmawita Saleh, Dra,. MPd Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220

## PENDAHULUAN
Indonesia  termasuk  negara  yang  beriklim  tropis  maka  sangat  banyak  tumbuh bermacam  jenis  tanaman  dengan  suburnya. Salah  satu  jenis  tanaman  yang  tumbuh  di Indonesia adalah tanaman tebu. Tanaman tebu ini diolah sebagai bahan baku pembuatan gula yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan  adanya  industri  gula,  maka  akan  diperoleh  hasil  samping  (limbah)  yang diperoleh  dari  pengolahan  gula  tersebut  adalah  ampas  tebu.  Limbah  dalam  hal  ini merupakan sisa pengolahan yang dibuang karena tidak bernilai ekonomis bahkan kadang- kadang  dapat  menjadi  polusi  jika  tidak  dikelola  secara  tepat.  Ampas  tebu  adalah  bahan sisa  berserat  dari  batang  tebu  yang  telah  mengalami  ekstraksi  niranya  dan  banyak mengandung  jaringan  dasar  serta  tidak  tahan  disimpan  terlalu  lama  karena  mudah terserang  jamur.  Sebagai  hasil  samping  industri  gula,  ampas  tebu  mempunyai  potensi yang  sangat  besar  untuk  bahan  baku  industri  lainnya.  Jumlah  ampas  tebu  basah  yang dihasilkan dari pabrik gula cukup besar, bisa mencapai 33-40 persen dari bobot tebu.
Pada  umumnya  ampas  tebu  banyak  dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar di  pabrik  gula,  pembuatan  kertas  dan  media  budidaya  jamur.  Dengan  perkembangan teknologi,  limbah  yang  sekaligus  berfungsi  sebagai  bahan  baku  untuk  industri  lainnya dapat  ditingkatkan  nilai  ekonominya  dengan  cara  mengolahnya  menjadi  produk  yang bernilai  jual  cukup  tinggi.  Alternatif  pengolahan  yang  cukup  baik  untuk  dikembangkan adalah sebagai bahan pengisi di dalam pembuatan lembaran serat semen.
Penelitian  tentang  lembaran  serat  semen  sudah  pernah  dilakukan,  antara  lain dengan menggunakan  sabut  kelapa  (Drs.  A.  Luther  Ola  B.Sc  dkk,  1995)  dengan perbandingan  1  pc  :  2  tepung  batu  :  5%,  10%,  15%  serat,  ditinjau  dari  hasil  pengujian, ternyata pemakaian serat 5% memenuhi syarat kuat lentur dengan nilai kuat lentur 100,7 kg cm², ijuk dan sabut kelapa  (Kus Lesmono, Universitas Negeri Jakarta, 1997), dengan perbandingan  1  pc  :  3  tepung  batu  :  5%,  7,5%,  10%  serat  hasil  dari  penelitian  tersebut menjelaskan  bahwa  nilai  kuat  lentur  maksimal  diperoleh  dari  pemakaian  serat  sebanyak 10%  yaitu sekitar  89,33  kg/cm²,  jerami  (Cut  Farida  Hanum,  UNJ,  2004)  dengan perbandingan  1  pc  :  3  tepung  batu  :  9%,  10%,  11%,  12%  serat,  hasil  penelitian
Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh
ISSN: 1907-4360
menjelaskan  bahwa  nilai  kuat  lentur  maksimal  diperoleh  dari  pemakaian  serat  sebanyak 10% yaitu sekitar 83,71 kg/cm².
Melihat  dari  hasil  penelitian  di  atas,  maka  perlu  diadakan  penelitian  tentang pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan pengisi dalam pembuatan lembaran serat semen, sehingga dalam penelitian ini digunakan komposisi campuran yaitu 1 semen : 2 batu kapur : 5%, 7,5%, 10% serat dengan menguji terhadap kuat lentur dan cara uji lembaran serat semen.  Penggunaan  ampas  tebu  selain  untuk  pemanfaatan  limbah  industri  gula  dan efisiensi  hasil  pertanian,  juga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  baku  dalam  pembuatan lembaran serat semen.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  timbul  masalah- masalah  sebagai  berikut:  Apakah  ampas  tebu  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengisi dalam  pembuatan  lembaran  serat  semen?  Apakah  kuat  lentur  lembaran  serat  semen dengan pemanfaatan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai nilai kuat lentur serta bobot isi  lebih  besar  atau  sama  dengan (>)  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  standar  SNI  15- 0233-1989 dan nilai penyerapan air lebih kecil (<) dari kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989? Bagaimana cara melakukan pengujian lembaran serat semen dengan  menggunakan  bahan  pengisi  ampas  tebu?  Bagaimana  proses  pembuatan lembaran serat semen dengan menggunakan ampas tebu? Apakah dengan memanfaatkan ampas  tebu  sebagai  bahan  pengisi pada  pembuatan  lembaran  serat  semen  akan menghasilkan kualitas yang lebih baik?
Dari beberapa masalah yang timbul, maka perlu dibatasi supaya tidak menyimpang dari  pokok  permasalahan  yang  dibahas  yaitu  hanya  mencakup  pada  aspek  kuat  lentur terutama  kuat  lentur,  penyerapan  air,  dan  bobot  isi  serta  bentuk  atau  pandangan  luar lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% terhadap berat semen  dengan  panjang  1-2  cm  an  lolos  ayakan  12  mesh  dalam  kaitannya  dengan  kuat lentur lembaran serat semen yang sesuai standar SNI 15-0233-1989.

## METODA

## METODA
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  ampas  tebu  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  pengisi  dalam  pembuatan  lembaran  serat  semen  dan  kuat lentur  yang  dihasilkan  memenuhi  kuat  lentur  standar  SNI  15-0233-1989  (tentang  kuat lentur  dan  cara  uji  lembaran  serat  semen).  Penggunaan  ampas  tebu  sebagai  bahan pembuatan  lembaran  serat  semen  ini,  dalam upaya  untuk  memanfaatkan  limbah  industri gula dan efisiensi hasil pertanian.
Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium  Bio  Komposit  dan  Keteknikan  Kayu Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB)  yang  terletak  di  jalan  Raya  Darmaga Bogor, sedangkan lokasi pelaksanaan pekerjaan pembuatan bahan penelitian yang berupa lembaran serat semen ampas tebu dibuat di laboratorium Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor  Bogor  (IPB).  Waktu  pelaksanaan  penelitian selama ± 3 bulan, dari bulan Februari sampai dengan Mei 2007.
Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang pelaksanaannya  dilakukan  di  laboratorium,  di  mana  penelitian  ini  hanya  melibatkan  dua kelompok benda uji yaitu kelompok benda uji lembaran serat semen dengan bahan baku ampas tebu dan sebagai pembanding yaitu lembaran serat semen yang telah memenuhi standar kuat lentur (SNI 15-0233-1989 “Kuat lentur dan cara uji lembaran serat semen”).

## Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  lembaran  serat  semen  dengan  bahan pengisi ampas tebu yang menggunakan campuran 1 semen : 2 tepung batu : fas 0,9 : persentase serat 5%, 7,5%, 10% di mana serat ampas tebu diambil dari berat semen. Populasi masing-masing persentase sebanyak 154 buah, jumlah seluruh populasi 45 buah.
2. Sampel
Untuk  penarikan  sampel  masing-masing  persentase  (5%,  7,5%,  10%) diambil  sebanyak  12  buah.  Dengan  perincian  6  buah  untuk  pengujian  bentuk  atau pandangan lentur dan 6 buah untuk pengujian ukuran dan sifat-sifat physis.
Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh
ISSN: 1907-4360

## Teknik Pengumpulan Data
Data  tentang  pengujian  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  yang  meliputi; bentuk  atau  pandangan  luar,  ukuran  dan  sifat  physis  diambil  dari  hasil  pengujian  kuat lentur  lembaran  serat  semen  sesuai  dengan  SNI  15-0233-1989  tentang  “kuat  lentur  dan cara  uji  lembaran  serat  semen”  yang  telah  disesuaikan dengan  perbandingan  campuran serat ampas tebu.
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  berupa  alat  kempa  untuk mengepres  serat  semen  yang  telah  dicetak,  mal  cetakan  pembentuk,  sendok  semen, timbangan,  plat  besi,  tripleks,  plastik  dan  peralatan  lainnya  untuk  pengujian  kuat  lentur serta daftar isian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data benda uji.

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian
1. Pekerjaan Persiapan
Sebelum dilakukan pembuatan lembaran serat semen perlu dilakukan persiapan baik alat  maupun  bahan.  Alat  terdiri  dari  alat  timbangan,  ember,  sendok  semen,  mal cetakan, plastik, triplek dan alat kempa, sedangkan bahan terdiri dari semen, tepung batu,  ampas  tebu  dan  air.  Setelah  pekerjaan  persiapan  selesai  kemudian  dilakukan pemeriksaan  bahan  terhadap  masing-masing  bahan  agar  diketahui  sifat  dari  bahan tersebut.
2. Pembuatan benda uji
a. Pembuatan benda uji lembaran serat semen dengan menggunakan perbandingan 1 semen : 2 tepung batu : fas 0,9 : persentase serat 5%, 7,5%, 10% (diambil sari berat semen).
b. Ukuran benda uji :
Uji kuat lentur 10 x 25 cm
Ukuran kerapatan air 10 x 10 cm
Uji bobot isi 5 x 10 cm
Untuk ketebalan dibuat 4 mm
c. Setelah  ditentukan  rencana  perbandingan  campuran  dan  semua  bahan  telah dipersiapkan,  kemudian  dilakukan  pencampuran  bahan, ketiga  bahan  tersebut dicampur  lalu  diaduk  hingga  merata  dan  ditambah  air  secukupnya  hingga membentuk adonan yang matang dan homogen
d. Bahan-bahan  yang  telah  diaduk  dicetak  pada  cetakan,  kemudian  dipres  dengan mesin  kempa  hingga  rata. Setelah  adukan  dicetak  dan  dilepas  dari  cetakan, kemudian dikeringkan selama 24 jam.
e. Setelah  dikeringkan  selama  24  jam,  lembaran  serat  semen  direndam  dalam  air selama  1  minggu  dengan  tujuan  reaksi  hidrolis  antara  semen  dan  air  bekerja dengan baik. Pemeliharaan selanjutnya lembaran serat semen disiram air hingga umur 28 hari. Setelah 28 hari lembaran serat semen dapat dilakukan pengujian.
3. Tahap Pengujian Terhadap Kuat lentur antara lain :
a. Penelitian pengujian bentuk atau pandangan luar lembaran serat semen
b. Penelitian pengujian kemampuan dipaku lembaran serat semen
c. Penelitian pengujian bobot isi lembaran serat semen
d. Penelitian pengujian kerapatan air lembaran serat semen
4. Tahap  pengujian  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  di  laboratorium  adalah  sebagai berikut:
a. Dari setiap lembaran dipotong benda uji ukuran 25 x 10 cm
b. Sebuah  dari  padanya  dipotong  pada  arah  memanjang  atau  arah  panjangnya mesin pembuat, dan sebuah lagi dipotong pada arah melebar atau arah lebarnya mesin pembuat.
c. Benda-benda uji kemudian dibersihkan dari serpih-serpih yang mudah lepas, lalu diukur  lebarnya  teliti  sampai  1  mm. Kemudian  benda-benda  uji  dikerjakan  pada suhu 60  C selama 2 x 24 jam
d. Setelah  didinginkan  dalam  dexicator,  benda-benda  uji  dilenturkan  pada  mesin pelentur  (UTM  INSTRON)  dengan  jarak  tumpu  20  cm  dan  beban  lentur  pada bagian tengah
Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh
ISSN: 1907-4360
e. Pisau penumpu dan pelentur bergaris tengah kurang lebih 30 mm. Melalui pisau pelentur, benda uji dibebani lentur secara teratur dengan kecepatan kurang lebih 1 kg per detik, sampai benda uji patah
f. Bidang  patahnya  diukur  tebalnya  dan  dihitung  tebal  rata-ratanya. Kuat  lentur ditentukan dengan rumus
3 p l
Kekuatan lentur  = –––––– kg/cm²
2 b h ²
Keterangan :
p = Beban patah (kg)
l = Jarak tumpu (cm)
b = Lebar benda uji (cm)
h = tebal benda uji (cm)

## Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji T  (pihak  kiri).  Sebelumnya  data  diuji  normalitasnya  untuk  mengetahui  data  berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Liliefors.

## Hipotesis Statistik
Hipotesis pertama a. Ho :  A >  M
Kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai nilai kuat lentur lebih besar atau sama dengan kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989.
b. H1 :  A <  M
Kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai nilai kuat lentur lebih kecil dari kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989
Kriteria pengujian, Ho ditolak jika t tabel > t hitung
Dengan taraf signifikansi  = 0,01 dan dk = n – 1
Hipotesis Kedua a. Ho :  A >  M
Kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai nilai bobot isi lebih besar atau sama dengan kuat lentur lembaran semen standar SNI 15-0233-1989
b. H1 :  A <  M
Kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai  nilai  bobot  isi  lebih  kecil  dari  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  standar SNI 15-0233-1989
Kriteria pengujian, Ho ditolak jika t tabel > t hitung
Dengan taraf signifikansi  = 0,01 dan dk = n – 1
Hipotesis Ketiga a. Ho :  A <  M
Kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai nilai penyerapan air lebih kecil dari kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989
b. H1 :  A >  M
Kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, 10% mempunyai penyerapan air lebih besar dari kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989
Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh
Kriteria pengujian, Ho ditolak jika t tabel > t hitung
Dengan taraf signifikansi  = 0,01 dan dk = n – 1

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dari penelitian yang telah dilakukan pada lembaran serat semen dengan beberapa perlakuan,  yaitu  A  (lembaran  serat  semen  yang memanfaatkan  ampas  tebu  5%),  B (lembaran serat semen yang memanfaatkan ampas tebu 7,5%), C (lembaran serat semen yang  memanfaatkan  ampas  tebu  10%).  Didapat  data-data  bentuk  atau  pandangan  luar, ukuran  panjang,  lebar  and tebal,  kemampuan  lengkap  dipaku,  bobot  isi,  penyerapan  air, kerapatan air dan kuat lentur, secara lengkap hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:
1. Hasil pengujian kadar air ampas tebu
Sebelum dilakukan pembuatan benda uji, terlebih dahulu melakukan pengujian kadar air ampas tebu. Dari hasil pengujian diperoleh kadar air ampas tebu rata-rata 8,86%
2. Pengujian bentuk atau pandangan luar lembaran serat semen
3. Hasil pengujian panjang, lebar dan tebal lembaran serat semen
4. Hasil pengujian kemampuan dipaku dan digergaji lembaran serat semen
5. Hasil pengujian bobot isi dan penyerapan air lembaran serat semen
6. Hasil pengujian kerapatan air lembaran serat semen
7. Hasil pengujian kuat lentur lembaran serat semen
Dari pengujian kuat lentur lembaran serat semen diperoleh data-data sebagai berikut:
Hasil pengujian kuat lentur lembaran serat semen
Perlakuan Kuat lentur (kg/cm²) 5% 7,5% 10% 84,137 73,223 71,207

## Hasil Kuat Lentur
90 -
85 - 80 - 75 - 70 - 65 - 60
| | | 5% 7,5% 10%

## Perlakuan Ampas Tebu
Grafik hasil kuat lentur lembaran serat semen

## Pengujian Persyaratan Analisis
Untuk memenuhi syarat-syarat dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian  normalitas.  Pengujian  normalitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  uji Liliefors.
Data  yang  dianalisa  adalah  nilai  penyerapan  air,  bobot  isi  dan  kuat  lentur  dari  3 perlakuan,  yaitu  A  (Lembaran  serat  semen  dengan  persentase  5%  ampas  tebu),  B (Lembaran serat semen dengan persentase 7,5% ampas tebu), C (Lembaran serat semen dengan persentase 10% ampas tebu).
Analisa  statistik  yang  digunakan  untuk  pengujian  normalitas  adalah  menggunakan uji Liliefors.
Hasil  pengujian  normalitas  dengan  menggunakan  rumus  Lilliefors  dari  data  kuat lentur kelompok A (persentase 5%) diperoleh Lo = 0,1783 dan L = 0,364, sehingga Lo = 0,1783 < L = 0,364 dengan demikian data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan rumus Lilliefors dari data kuat lentur kelompok B (persentase 7,5%) diperoleh Lo = 0,1564 dan L = 0,364, sehingga LO = 0,1564 < L = 0,364 dengan demikian data  berdistribusi  normal.  Hasil  pengujian  normalitas  dengan  menggunakan  rumus
84,137 73,223 71,207 K u at l en tu r (c m /k g²
Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh

## ISSN: 1907-4360
Lilliefors dari data kuat lentur kelompok C (persentase 10%) diperoleh Lo = 0,2258 dan L = 0,364, sehingga Lo = 0,2258 < L = 0,364 dengan demikian data berdistribusi normal.

## Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T dari data kuat lentur kelompok A (persentase 5%) diperoleh t tabel = 3,365 an t hitung = -16,253, sehingga t tabel = 3,365 > t hitung = -16,253. Karena kriteria pengujian Ho ditolak jika t tabel > t hitung dengan taraf signifikan  = 0,01 dan dk = n – 1 maka Ho ditolak. Kesimpulannya kuat lentur lembaran serat semen dengan  memanfaatkan  ampas  tebu  5%  mempunyai  nilai  kuat  lentur  lebih  kecil  dari  kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T dari data kuat lentur kelompok B (persentase 7,5%) diperoleh t tabel = 3,365  dan  t hitung = -19,805,  sehingga  t tabel =  3,365  >  t hitung = -19,805.  Karena  kriteria pengujian Ho ditolak jika t tabel > t hitung dengan taraf signifikan  = 0,01 dan dk = n – 1 maka Ho  ditolak.  Kesimpulannya  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  dengan  memanfaatkan ampas  tebu  7,5%  mempunyai  nilai  kuat  lentur  lebih  kecil  dari  kuat  lentur  lembaran  serat semen  standar  SNI  15-0233-1989.  Hasil  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  T dari  data  kuat  lentur  kelompok  C  (persentase  10%)  diperoleh  t tabel =  3,365  an t hitung = - 22,477, sehingga t tabel = 3,365 > t hitung = -22,477. Karena kriteria pengujian Ho ditolak jika t tabel >  t hitung dengan  taraf  signifikan  =  0,01  dan  dk  =  n – 1  maka  Ho  ditolak. Kesimpulannya kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 10% mempunyai nilai kuat lentur lebih kecil dari kuat lentur lembaran serat semen standar SNI 15-0233-1989.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Data  lengkap  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  perlakuan  yang dicobakan belum memenuhi syarat kuat lentur lembaran serat semen berdasarkan SNI 15- 0233-1989.  Dengan  memanfaatkan  ampas  tebu  5%,  7,5%,  10%  pada  pengujian  bentuk atau pandangan luar diperlakukan 10% menunjukkan bahwa permukaan lembaran kurang rata,  pada  pengujian  kemampuan  dipaku  rata-rata  tiap  perlakuan  menunjukkan  kurang baik  kemampuan  dipakunya,  sedangkan  pada  hasil  pengujian  kemampuan  digergaji  dan
kerapatan  air  rata-rata  tiap  perlakuan  memenuhi  persyaratan.  Hasil  pengujian  terhadap ukuran panjang, tebal, dan lebar tidak menunjukkan penyimpangan ukuran yang berarti.
Ditinjau  dari  penyerapan  air  lembaran  serat  semen  dengan  memanfaatkan  ampas tebu 5%, 7,5%, dan 10% menghasilkan nilai masing-masing 19,702%, 20,062%, 20,796%, namun  masih  sesuai  dengan  SNI  15-0233-1989  yaitu  maksimum  35%.  Pengujian  ini menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  ampas  tebu  menyebabkan  penyerapan  air semakin besar pula, hal ini disebabkan oleh sifat tepung batu dan ampas tebu yang dapat menyerap air sehingga makin banyak butiran air yang terperangkap di dalamnya.
Nilai bobot isi lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, dan  10%  menghasilkan  nilai  masing-masing  2,043  gr/cm 3 ,  2,018  gr/cm 3 , 1,993 gr/cm 3 menunjukkan  adanya  penurunan  kuat  lentur  namun  masih  sesuai  dengan  SNI  15-0233- 1989  yaitu  minimum  1,2  gr/cm 3 .  Hal  ini  disebabkan  makin  besar  ampas  tebu  yang digunakan maka semakin banyak rongga-rongga yang terbentuk, sehingga nilai bobot isi menjadi lebih ringan.
Hasil pengujian terhadap kuat lentur lembaran serat semen dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, dan 10% menghasilkan nilai 84,137 kg/cm², 73,223 kg/cm², 71,207 kg/cm². Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat lentur berada di bawah nilai minimum kuat lentur rata-rata menurut SNI 15-0233-1989 yaitu 100 kg/cm². Nilai kuat lentur yang dicapai semua perlakuan berada di bawah standar kuat lentur disebabkan oleh pemakaian ampas tebu yang terlalu banyak (5%, 7,5%, 10%) menyebabkan daya ikat semen menurun dan lembaran menjadi kurang kuat.
Glaser  and  Stranss,  1980, The  Discovery  of  Grounded  Theory  :  Strategis  for  Qualitative Research , , Aldine Publishing, Co, New

## KESIMPULAN
1. Dengan  memanfaatkan  ampas  tebu  5%,  7,5%,  dan  10%,  nilai  kuat  lentur  lembaran serat semen yang dihasilkan masih berada di bawah nilai kuat lentur lembaran serat
Pemanfaatan Ampas Tebu sebagai Bahan Pengisi Lembaran Serat Semen dalam Kaitannya terhadap Mutu Nauval Huda, , Erna Septiandini, Rosmawita Saleh
ISSN: 1907-4360
semen yang dihasilkan masih berada di bawah nilai standar kuat lentur SNI 15-0233- 1989 yaitu rata-rata minimal 100 kg/cm².
2. Makin  banyak  menggunakan  ampas  tebu,  maka  nilai  penyerapan  air  lembaran serat semen makin besar pula.
3. Manfaat  ampas  tebu  yang  semakin  banyak  menyebabkan  lembaran  serat  semen menjadi lebih ringan.
4. Dengan memanfaatkan ampas tebu 5%, 7,5%, dan 10% terhadap berat semen serta kadar  air  8,86%  pada  pembuatan  lembaran  serat  semen  yang  menggunakan campuran 1 pc : 2 tepung batu menunjukkan pengujian terhadap bobot isi, penyerapan air,  kerapatan  air,  ukuran,  bentuk  atau  pandangan  luar,  kemampuan  digergaji  dan dipaku memenuhi standar kuat lentur SNI 15-0233-1989 kecuali nilai kuat lentur.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai Penelitian Bahan. Petunjuk Teknis Proses Pembuatan Serat Semen . Jakarta: Dinas Perindustrian DKI Jakarta, 1996.
Dumanauw, J.F. Mengenal Kayu . Semarang: Penerbit Kanisius, 1993.
Joesoef,  Mochamad,. Pengaruh  Komposisi  Campuran  Kayu  Sengon  dan  Ampas  Tebu, dan  Jumlah  Urea  Formaldehida  terhadap  Sifat  dan  Mekanik  Particleboard. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 1980.
Mulyono, Tri. Teknologi Beton . Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 1999.
Program  Semi  Que  V. Pedoman  Penulisan  Skripsi .  Jakarta:  Universitas  Negeri  Jakarta,
2003.
Pusat  Penelitian  Perkebunan  Gula  Indonesia  (P3GI). Particle  Board  dari  Ampas  Tebu . Pasuruan: Berita No. 12, 1995.
Silvianty. Kajian  Peluang  Pendirian  Industri  Papan  Partikel  Berdasarkan  Potensi  Bahan Baku Ampas Tebu di Daerah Cirebon Jawa Barat. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1994.
SNI 15-0233-1989. Kuat lentur dan Cara Uji Lembaran Serat Semen . Badan Standariassi Nasional, 1989.
Syaefudin. Teknologi Bahan . Bandung: Angkasa, 1996.
Saiman. Studi  Pemanfaatan  Ampas  Tebu  sebagai  Bahan  Papan  Partikel  Kaitannya dengan  Kerapatan  dan  Kekuatan  Lentur  Standar .  Jakarta:  Universitas  Negeri Jakarta, 1997.
Sudjana. Metoda Statistika. Bandung: Penerbit Tarsito, 1995.
Supribadi, I.K. Ilmu Bangunan Gedung . Bandung: Armico, 1996.